No ne 
2. MÉTALLOGRAPHIE BIOLOGIQUE, qui s'occupe de 
rechercher comment la composition, les formes, les di- 
mensions et les relations des divers constituants, deter- 
minées à l’état statique dans un échantillon donné, se 
relient aux conditions possibles des traitements calori- 
fiques ou mécaniques que peut subir l’alliage considéré 
pendant le cours de sa fabrication ou de son emploi. 
. 3. MÉTALLOGRAPHIE PATHOLOGIQUE, qui étudie lin- 
fluence des erreurs de traitement et celle de la présence 
d’impuretes qui constituent, pour ainsi dire, une diathèse 
particulière ; elle permet souvent, les effets une fois 
rattachés à leurs causes par une étude préparatoire, de 
remonter en suite des uns aux autres pour la solution des 
problèmes que pose la pratique journalière. M. Gremaud 
parle plus spécialement du refroidissement et de la fusi- 
bilité des métaux et des alliages comme méthode d’in- 
vestigation. 
En ce qui concerne le fer, M. Osmond dit que si on 
laisse se refroidir du fer pur à partir de l’état de fusion et 
qu'on enregistre les températures en fonction du temps, 
la courbe indiquera trois arrêts ou tout au moins trois 
ralentissements, dans la vitesse du refroidissement. Le 
premier, vers 1530°, correspond à la solidification, le se- 
cond vers 860 et le troisième entre 750 et 700 corres- 
pondent à deux transformations allotipiques. 
Quant à la fusibilité, des expériences ont été faites 
avec des alliages d'argent et de cuivre dans des propor- 
tions variant de 0 à 100 °/, pour chaque métal : 
(Argent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 100 ). 
(Cuivre 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100). 
En rapportant comme abcisses les différents alliages 
en question et comme ordonnées leurs températures de 
fusion, on obtient la courbe de fusibilité de ces alliages, 
qui se compose de deux branches inclinées partant des 
| 
À 
| 
